SÉANCE DU 3o NOVEMBRE 190^. 981 



attaque énergique (acide azotique, ammoniaque concentrée) qui fait appa- 

 raître des stries parallèles dans chaque grain donnant l'aspect connu du 

 moiré métallique. 



» Hache de Vénal. — Les coupes faites dans cette hache (à 10,74 

 pour 100 d'étain) ont toutes donné une structure très différente des 

 bronzes normaux. Simplement polies, elles présentent de nombreuses 

 soufflures bleu noirâtre, abondantes surtout au centre du lingot, et de 

 petites 'inclusions d'un alliage bleu pâle, dues sans doute les unes et les 

 autres au plomb liquaté dans l'eutectique. Par attaque au chlorure d'am- 

 monium, la surface se teinte irrégulièrement en brun sans apparence de 

 cristallites, comme le montre la figure i ci-dessous (obtenue avec le 

 microscope Le Chatelier, grossissement 90 diamètres), où plusieurs souf- 

 flures se détachent en noir. Par attaque à l'acide azotique la surface prend 

 un aspect cristallin confus, sans moiré métallique. 



FiK. 1. 



Fig. 2. 







Hache de Venat. 



Hache de Biaree. 



» La surface de la hache montrant des traces très nettes de martelage, 

 j'ai pensé que l'aspect spécial de ces coupes tenait à un recuit prolongé ou 

 fréquemment répété destinée permettre ce martelage. Des éprouveltes de 

 bronze de même composition, soumises à des recuits de plus en plus longs, 

 à 725°, m'ont montré en effet que les cristallites s'empâtent fortement 

 après un recuit de i5 minutes, puis envahissent peu à peu l'eutectique et 

 ne sont plus discernables au bout de i heure : l'aspect est alors identique 

 à la hache de Venat, y compris les soufflures au centre du lingot ayant 

 pour origine les inclusions plombeuses. Ce résultat est dû au dédou- 

 blement progressif de l'eutectique en deux alliages, l'un riche en cuivre, 



